310 



Segunda operacion. — Calcinacion . 



Mezclados ya intimamenle el sulfalo de sosa, peroxido de 

 hierro y carbono, se meten en seguida en el horno de calcina- 

 cion, que es exaclamenle igual al que sirve para preparar la 

 sosa caliza en bruto. 



Para utilizar por completo el calor, conviene que lenga 

 el homo dos 6 tres pisos, siendo el bajo el que se halle mas 

 proximo a la bornilla. En esle caso conliene a la vez el 

 horno tres cargas, que van bajando sucesivamenle, y se reera- 

 plazan a medida que se exlraen las concluidas de calcinar en 

 el primer piso, proximo a la bornilla. 



El Iralamienlo de la mezcla en el horno es igual a la de la 

 sosa caliza en bruto, y los fenomenos observados son casi iden- 

 ticos: la materia se reblandece, se convierle en una raasa que 

 se hace cada vez masfliiida a medida que se bale y se la em- 

 puia hacia el fuego; de todos los puntos de la superlicie se des- 

 prenden abundantemenle unas llamas amarillentas, produ- 

 ciendo una cspecie de ebullicion; cuando principia a dismi- 

 nuir la reaccion, que ha sido muy viva, cuando las llamas son 

 cada vez menos voluminosas y abundanles, cuando la masa se 

 baia y queda tranquila, ofreciendo el aspeclo de una masa del- 

 gada, homogenea, semiliquida, entonces se halla ya concluida 

 la operacion, y es preciso apresurarse a sacar la materia del 

 horno, y a echarla cuando aiin este roja en una especie de 

 wa'^on de palaslro, en que se deja enfriar, y que se solidifique, 

 despues de tapada, para preservarla algun lanto del conlacto 



del aire. 



Cuando esta ya fria se presenta la sosa ferruginosa en 

 bruto bajo la forma de un trozo paralelepipedo, de aspecto 

 nef^ruzco mas 6 menos poroso, durisima, y de una densidad 

 bastanle considerable. Si se ha dirijido bien la operacion, el 

 trozo es muy dense, su superficie tiene un reHejo cobrizo, y 

 rompiendolo presenta la rolura un aspecto uniforme, crista- 

 lino, de reflejo metalico verdoso muy brillante. 



